0. Mügge, Ueber die Kristalle des Maleinsäureanhydrid. 481 
Original-Mitteilungen an die Redaktion. 
Über die Kristalle des Maleinsäureanhydrid. 
Von O. Mügge in Göttingen. 
Mit 1 Textfigur. 
Die Kristalle des Maleinsäureanhydrid sind nach C. Bodewig 1 
rhombisch, 
a : b : c = 0.640S : 1 : 0,4807 
mit den Formen {110} . {120} . { >10} . { 1 0 1 } , zu denen nach meinen 
Beobachtungen zuweilen noch {oll} tritt (bestimmt aus den Zonen 
[lül : HO] und [101 : 110]). Die gemessenen Winkel stimmten 
mit den von Bodewig angegebenen überein. 
Die Ebene der optischen Achsen ist {OOl}, spitze positive 
Bisektrix J_ (010); der wahre Achsenwinkel ergab sich nach 
Messungen in Öl an einem nur ungefähr // (010) geschnittenen 
Plättchen und nach Messung von ß 
2V = 54° 44' (Li) 
54 33 (Na) 
52 47 (Ouprammonlösung). 
An einem von (HO) und (HO) gebildeten Prisma mit dem 
brechenden Winkel von 65° 30^' wurden die Brechungsindizes ß 
und y und mittelst 2 V auch a ermittelt : 
Li Na Cuprammonlüsung 
« 1,4397 1,4429 1,4519 
ß 1,4745 1,4781 1,4866 
y 1,6313 1,6384 1,6584 
J 0,1916 0,1955 0,2065 
Die Doppelbrechung /I ist also auffallend hoch. In Über- 
einstimmung mit obigen Werten verschwinden die Umrisse einer 
annähernd // (001) geschnittenen Platte fast völlig bei Einbettung 
in Öl mit dem Brechungsindex 1,4721 (Na), wenn die Schwingungs- 
richtung des Polarisators _L (100) liegt, während sie bei Schwin- 
gungen _]_ (010) sehr stark hervortreten. Schon daraus und aus 
der Angabe Bodewig’s über die Lage der Achsenebene und spitzen 
Mittellinie ist hier, wo eine Kompensation mittelst Quarzkeil nicht 
mehr gelingt, auf positive Doppelbrechung zu schließen. 
1 Zeitschr. f. Krist. 5. p. 558. 1881. 
Oentralblatt f. Mineralogie etc. 1915, 
31 
